Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 144

2. ábrájának feleljen meg. A fűrésszel kivágott próbatestek a1 a2 a3 a4, b1 b2 b3 b4, a1 a2 b2 b1 és a4 a3 b3 b4 felületeit gondosan meg kell munkálni. Az a1 a4 b4 b1 és a2 a3 b3 b2 felületeket, amelyek a palackok külső, illetőleg belső felületeinek felelnek meg, eredeti állapotban kell hagyni. 7.1.2. A próbadarabok előkészítése a kristályközi korróziós vizsgálathoz 7.1.2.1. Az előkészítő (tisztító) oldat összetétele: — HNO 3, analitikai minőségű, sűrűsége 1,33, — HF, analitikai minőségű, sűrűsége 1,14 (40%), — ionmentes víz. 7.1.2.2. Munkamenet: üvegpohárban el kell készíteni a következő oldatot: — HNO 3 : 63 cm3, — HF: 6 cm3, — H 2O: 929 cm3. A 95 ˚C-ra melegített oldatban 1 percig kell kezelni az alumíniumhuzalra felfüggesztett próbatesteket, majd folyó vízzel, ezt követően ionmentes vízzel le kell mosni. Ezután a próbatestet egy percig a 7.1.2.1. pont szerinti szobahőmérsékletű salétromsavba kell meríteni, az esetleges rézkiválás eltávolítása céljából, majd ionmentes vízzel újból leöblíteni. Annak érdekében, hogy a próbatestek oxidációja elkerülhető legyen, a próbatesteket előkészítésük után azonnal az elkészített (7.1.3.1. pont szerinti oldatok közül kiválasztott) vizsgáló oldatba kell meríteni. 1998/106. szám 7.1.3. A kristályközi korróziót indikáló vizsgálat elvégzése 7.1.3.1. Kétféle vizsgáló oldat közül kell választani: „A oldat” 57 g/l nátriumklorid „A oldat” 3 g/l hidrogénperoxid „B oldat” 30 g/l nátriumklorid „B oldat” 5 g/l sósav 7.1.3.2. A vizsgáló oldatok elkészítése

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes